Temperatura+de+deformación+bajo+carga+(HDT)

**Temperatura de deformación bajo carga (Heat deflection temperature, HDT)** // por Jesús López Paz //  Temperatura a la cual una barra de ensayo estándar de polímero o plástico deflecta una cantidad específica bajo una carga determinada. El HDT se determina mediante un proceso respetando la norma ASTM D648 o la análoga ISO 75. La barra a ensayar se carga en tres puntos y se flecta en una dirección. Normalmente el esfuerzo utilizado para realizar el test será de 0,455 MPa ó 1,82 MPa, y la temperatura aumenta en una rampa de temperaturas de **2ºC/min** hasta que la muestra tenga una flecha de **0,25 mm**. Suministra un valor orientativo de la temperatura que puede soportar el material sin deformarse significativamente. Se aplica mucho en diseño de producto, ingeniería y manufactura de productos usando termoplásticos. Tabla 1. Valores típicos de HDT de algunos polímeros comunes
 * //Definición://
 * //Ensayo://
 * //Aplicaciones://


 * ~  ||~ 0.46MPa(°C) ||~ 1.8MPa (°C) ||
 * ABS || 98 || 88 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">ABS+30%GlassFiber || <span style="font-family: Arial,sans-serif">150 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">145 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">AcetalCopolymer || <span style="font-family: Arial,sans-serif">160 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">110 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">AcetalCopolymer+30%GlassFiber || <span style="font-family: Arial,sans-serif">200 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">190 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Acrylic || <span style="font-family: Arial,sans-serif">95 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">85 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Nylon6 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">160 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">60 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Nylon6+30%GlassFiber || <span style="font-family: Arial,sans-serif">220 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">200 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Polycarbonate || <span style="font-family: Arial,sans-serif">140 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">130 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Polyethylene,HDPE || <span style="font-family: Arial,sans-serif">85 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">60 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">PolyethyleneTerephthalate(PET) || <span style="font-family: Arial,sans-serif">70 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">65 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">PET+30%GlassFiber || <span style="font-family: Arial,sans-serif">250 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">230 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Polypropylene || <span style="font-family: Arial,sans-serif">100 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">70 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Polypropylene+30%GlassFiber || <span style="font-family: Arial,sans-serif">170 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">160 ||
 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">Polystyrene || <span style="font-family: Arial,sans-serif">95 || <span style="font-family: Arial,sans-serif">85 ||


 * <span style="font-family: Arial,sans-serif">//Enlaces externos://

<span style="color: rgb(0, 0, 255)">__http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_deflection_temperature______

<span style="color: rgb(0, 0, 255)"> http://www.matweb.com/reference/deflection-temperature.aspx

<span style="color: rgb(0, 0, 255)"> __http://www.aemac.org/html/glosario.htm

<span style="font-family: Arial,sans-serif">